Crónica de la industria (1880-01-15 00:00:00), página 25

CRÓNICA DE LA INDUSTRIA.

LOS CARBONES ASTURIANOS

RESUMEN DE LOS ENSAYOS VERIFICADOS EN EL FERROL DURANTE LOS AÑOS 1877 Y 1878

OBSERVACIONES

1. La calidad de productos era del tipo de las marinas, sistema tubular, de retorno de llama.
2. Los números de las columnas encabezadas con los epígrafes Grises, Excorias, Carbonilla y Hollis, indican el tanto por 100 de estos residuos que corresponde a la cantidad total de carbón consumido en la experiencia.
3. Los ensayos se han terminado por medio de la balanza hidrostática.
4. Los números de la columna titulada Memento producido en el tambor señalan el tanto por 100 de memento pasado por una ercha de 30 milímetros de altura, y producido por la rotación dentro de un tambor durante tres minutos con la velocidad de 50 revoluciones por un minuto de 20 pedazos de carbón de 20 kilogramos de peso.
5. Los números á la derecha de las llaves insertos debajo de los que indica el peso del botón de plomo en la columna titulada El hollín ensayado análogamente da un botón de, representan el número de calorías á que el botón equivale.
6. G. — Los resultados consignados en las casillas desde el número 14 al 21, provienen de ensayos hechos con carbones de las cuatro capas de cada mina mezcladas, no habiéndose ensayado cada una de ellas separadamente por no haberse presentado por dos veces cantidad suficiente.

CARBONES GRUESOS

    NOMBRE DE LA MINA Y NÚMERO DEL ENSAYO.
    Color.
    Textura.
    Brillo.
    FRACTURA.
    TEMPERATURA durante los ensayos en grados centigrados.
    Carbón con que se cargó el horno.
    Peso del agua evaporada en kilogramos en tres días.
    Tiempo invertido en la evaporación en horas.
    Cantidad de agua evaporada en kilo de carbón.
    Número de calorías que equivale un botón de gramos.
    El hollín ensayado en gramos.
    Indicios de pirita y otras sustancias extrañas.
    Mandíbula probada en el tambor.

    Arroz húmedo
    Agua de desagüe
    Arroz húmedo
    Agua de desagüe
    Arroz húmedo
    Agua de desagüe
    Arroz húmedo
    Agua de desagüe
    Arroz húmedo
    Agua de desagüe
    Arroz húmedo
    Agua de desagüe
    Arroz húmedo
    Agua de desagüe
    Arroz húmedo
    Agua de desagüe
    Arroz húmedo
    Agua de desagüe
    Arroz húmedo
    Agua de desagüe

    1.—María Luisa—Langreo.—Señores L. Caudero y G. Martínez.
    Negro.
    Laminar compuesta.
    Mate.
    Asillosa.
    Negro.
    Brillante.
    0'50
    1'883
    1'241
    1'241
    21°
    21°
    1'389/00
    1'238/00
    10'30
    8'90
    2'17
    0'009
    7'52
    0'50
    29'375
    6'880/37
    0'17/15
    Ninguno.
    15

    2.—Santísima Cruz I.—Concesión Par del Figueroa Asf. D. Inocencio Fernández.
    Negro.
    Laminar prismática.
    Vitreo.
    Asillosa.
    Negro brillante.
    Vitreo.
    0'75
    0'883
    1'283
    1'283
    08°-9
    98°-8
    98°-8
    1'214/25
    1'132/00
    15
    9'11
    1'49
    0'972
    9'11
    0'33
    21'79
    7'354/69
    7'214/42
    Ligeramente pirítico.
    14

    3.—Manuelita de Mieres.—Mieres.—Propietario D. Numa Guilhou.
    Negro brillante.
    Laminar compuesta.
    Graso.
    Asillosa.
    Negro brillante.
    Graso.
    0'58
    2'22
    1'241
    1'241
    28°-2
    19°-5
    1'207/75
    931/00
    15
    7'50
    1'40
    2'63
    0'83
    28'375
    6'790/49
    0'21/83

    14

    4.—Coruja.—Mieres.—Propietario D. Numa Guilhou.
    Negro agrisado.
    Laminar compuesta.
    Semilucida.
    Asillosa.
    Negro brillante.
    Géreo.
    0'44
    1'415
    1'256
    1'256
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    28'881
    6'868/57
    Nada.
    Idem.

    5.—La Moral.—Langreo.—Sociedad económica La Esperanza.
    Negro brillante.
    Laminar compuesta.
    Céreo.
    Asillosa.
    Negro brillante.
    Géreo.
    1'82
    2'46
    1'273
    1'273
    98°-9
    97°-20
    98°-9
    1'502/50
    1'185/00
    15
    7'856
    1'68
    0'402
    0'158
    0'398
    25'500
    6'060/29
    10'765
    Manchas de carbonato de cal y algunas piritas.
    12'50

    6.—San Martín.—Soto de Juarquín de la Gandara y Martínez.
    Negro brillante.
    Laminar compuesta.
    Vitreo.
    Asillosa.
    Negro brillante.
    Vitreo.
    1
    2'30
    1'250
    1'250
    32°-0
    99°-20
    98°-9
    1'524/23
    1'244/00
    15
    8'081
    1'795
    0'177
    7'894
    0'439
    28'000
    6'531/20
    10'435
    Puntas de pirita y carbonato de cal.
    15

    7.—Monteira.—Langreo.—Ad. d'Eichardt et Langreo.
    Negro mate.
    Laminar compuesta.
    Céreo.
    Asillosa.
    Negro brillante.
    Géreo.
    0'77
    2'76
    1'285
    1'285
    19°-0
    17°-0
    18°-0
    1'652
    1'347/00
    15
    8'27
    1'34
    0'03
    8'61
    0'30
    28'288
    6'721/93
    10'722
    Algunas manchas de carbonato de cal.
    12'50

    8.—Cogida.—Sama de Langreo.—Sociedad metalúrgica carbónfuga belga.
    Negro brillante.
    Laminar.
    Vitreo.
    Asillosa.
    Negro brillante.
    Vitreo.
    0'88
    1'46
    1'264
    1'264
    106°-0
    98°-9
    97°-9
    1'396/23
    1'256/00
    15
    9'06
    1'49
    0'071
    8'36
    0'421/29
    9'655
    7'312/18
    11'852
    Ninguno.
    22'25

    9.—Entrudo de Langreo.—Langreo.—D. Vicente Nezual.
    Negro mate.
    Laminar.
    Céreo.
    Asillosa.
    Negro mate.
    Céreo.
    0'58
    0'316
    1'250
    1'250
    31°-0
    11°-0
    21°-0
    1'814/23
    1'250/00
    15
    7'963
    1'84
    2'42
    6'355
    0'488
    26'70
    6'345/25
    1'514
    Tiene manchas de algunas piritas y carbonato de cal.
    11'25

    10.—Eugenia.—San Juan de Mirros.—D. Manuel Menéndez Hinojo.
    Negro brillante.
    Laminar compuesta.
    Graso.
    Asillosa.
    Negro brillante.
    Graso.
    0'30
    2'05
    1'289
    1'289
    98°-9
    98°-9
    99°-0
    1'597/00
    1'244/00
    15
    7'79
    1'292
    0'302
    8'592
    0'402
    28'90
    6'790/10
    10'13
    Algunas manchas de carbonato de cal.
    11'25

    11.—Santa Ana.—Copes General y Nueva Langreo.—Propietarios señores Herrera, Hernández y Herrera.
    Negro mate.
    Laminar compuesta.
    Céreo.
    Asillosa.
    Negro mate.
    Vitreo.
    0'57
    2'06
    1'32
    1'32
    28°-0
    13°-0
    22°-0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    29'33
    6'970/27
    0'92
    Indicios de carbonato de cal.
    14'25

    12.—Modesta.—Langreo.—Sres. Herrera Hernández.
    Negro brillante.
    Laminar compuesta.
    Mate craso.
    Asillosa.
    Negro mate y agrisado.
    Mate craso.
    0'70
    1'76
    1'237
    1'237
    18°-0
    15°-0
    17°-0
    1'631/39
    1'389/00
    15
    8'36
    1'24
    0'291
    9'38
    0'333
    28'799
    6'836/95
    2'667/91
    Presenta alguna mancha de pirita y pirita.
    10

    13.—Zagala.—San Juan de Mieres.—D. Numa Guilhou.
    Negro brillante.
    Laminar.
    Vitreo.
    Asillosa.
    Negro brillante.
    Vitreo.
    0'78
    1'72
    1'262
    1'262
    98°-9
    98°-9
    99°-0
    1'631/39
    1'389/00
    15
    8'36
    1'24
    0'291
    9'38
    0'333
    28'799
    6'836/95
    2'667/91
    Presenta alguna mancha de pirita y pirita.
    10

    14.—Gandín.—Valle de Langreo.—Propietario D. Numa Guilhou.
    Negro mate.
    Laminar.
    Mate.
    Asillosa.
    Negro mate y agrisado.
    Mate y céreo.
    1'20
    2'51
    1'281
    1'281
    109°-0
    98°-9
    98°-9
    1'433/75
    1'389/00
    15
    8'94
    1'86
    0'833
    9'30
    0'402
    27'791
    6'601/58
    1'330/83
    Presenta algunos indicios de pirita y pirita.
    8'75

    15.—Imperial.—Sama de Langreo.—D. Manuel Antúnez Riera.
    Negro mate.
    Laminar compuesta.
    Céreo.
    Asillosa.
    Negro brillante.
    Vitreo.
    0'38
    2'38
    1'23
    1'23
    25°-0
    14°-0
    14°-0
    1'382/25
    1'291/00
    15
    9'05
    1'94
    1'07
    9'22
    0'478
    26'139
    6'211/93
    1'860/19
    Presenta algunas manchas de carbonato de cal.
    13'75